627 





No. 4. 



No. 5. 



No. 6. 



jj 2 



1.84 



4,45 



28,93 



Si0 2 



37,55 



38,77 



32.45 



A1203 . . 



31,09 



31.60 



28,30 



CaO . . 



0,54 



7,25 





Na 2 . . 



. . 18,31 



11.26 



0.20 



NaCl . . 



. . 10,28 



6,32 





mm . . 





0,35 





MgO . . 







10.12 



99,61 100 100 



Zum Vergleich wurden noch Versuche mit folgenden ver- 

 wandten Silicaten angestellt, Eläolitli von Brevig wurde mit 

 folgenden Lösungen behandelt: 



No. 7. Mit ■ MgSO'4- Lösung (10 pCt.) 150 Stunden bei 

 200° — 210°. 



No. 8. Mit CaCl 2 - Lösung (10 pCt,.) 300 Stunden bei 

 200° — 210°. 



No. 9. Eläolitli erst zu Glas geschmolzen, und dann mit 

 CaCl 2 -Lösung 150 Stunden bei 200° — 210° behandelt; wie zu 

 erwarten, ging die Umwandlung rascher vor sich, und ist das 

 gebildete Product wasserreicher. 



Es wurde mit MgSO^ -Lösung (10 pCt.) 150 Stunden lang 

 behandelt : 



No. 10. Canerinit von Brevig (Analyse: diese Zeitschrift, 

 1887, p. 598). Beim Oetfnen des Digestors entwich CO2. und 

 ist das gebildete Mg-Silicat C02-frei; das abgeschiedene CaSO^t 

 wurde durch Digestion mit KCl-Lösung getrennt, 



No. 11. Der in früheren Arbeiten (1885, p. 966) analy- 

 sirte Kali-Nephelin : K2O AI2O3 2 Si0 2 . Alle Umwandlungsproducte 

 von No. 2 an sind amorph. 





No. 7. 



No. 8. 



No. 9. 



No. 10. 



No. 11 



H 2 . . 



. . 17.07 



5,49 



9,61 



27,23 



23,38 



Si0 2 . . 



. . 39,87 



43,82 



42.20 



32,64 



36,36 



AI2O3 . . 



. . 30.76 



33,81 



32,54 



26,54 



30.04 



CaO . . 





16,38 



14,02 







K 2 . . 



. . 1,50 







1.00 





Na 2 . . 



1,58 



0.50 



1.10 







MgO . . 



. . 9.22 







12.59 



10.22 



CaCl 2 . . 





Spur 



0,53 









100 



100 



100 



100 



100 



41* 



